( 591 ) 

 purs et cristallisés, des métaux qu'on n'avait obtenus que combinés ou alliés 

 avec d'autres substances. 



» Cet appareil se compose : i" d'ini creuset cylindriqiie, en fer doux ou 

 en terre réfractaire, de l\o à [\i centimètres de hauteur sur 22 ou i[\ de dia- 

 mètre intérieur, et qui présente, à 4 on 5 centimètres de ses bords supé- 

 rieurs, une tubulure latérale, sur laquelle peut au besoin se fixer une allonge; 

 2° d'un second creuset, on vase quelconque en porcelaine ou en tôle, de i5 

 à 20 centimètres de haiU, sur 16 à 18 de diamètre, qui peut, par conséquent, 

 entrer librement ilans le premier et venir s'asseoir à la partie inférieure de 

 celui-ci, sur un petit trépied en fer on en terre réfractaire de 3 à 4 centi- 

 mètres de hauteur; 3° enfin d'tui châssis ou d'un petit treillage rond, en fil 

 de fer on en toile métallique, d'un diamètre qui puisse lui permettre d'entrer 

 facilement dans le creuset, et qui peut, au moyen d'un trépied en fer plat, 

 être solidement maintenu dans celui-ci, à 6 ou y centimètres au-dessus des 

 bords supérieurs du vase interne. Les pièces de l'appareil ainsi disposées, 

 on jette au fond du creuset le zinc que l'on destine à la réduction; on place 

 sur son trépied le vase en porcelaine, qui doit renfermer déjà le chlorurt» 

 métallique ou le composé olloïde que l'on veut réduire, et enfin, après 

 celui-ci, ou introduit le châssis dont il vient d'être question, et sur lequel on 

 place une certaine quantité de charbon grossièrement concassé et privé de 

 poussier. L'appareil de réduction est ensuite placé dans un fourneau ordi- 

 naire (un fourneau à vent, dont on modère le tirage, réussit généralement 

 assez bien), et chauffé de manière que le coup de feu ne frappe pas sa 

 partie supérieiue. Après environ une heiu-e d'une température rouge soute - 

 nue, on peut généralement considérer la réduction comme accomplie, (H 

 on n'a jdns qu'à laisser refroiîir le creuset 



» A l'aide de cet appareil, dont h s dimensions peuvent d'ailleurs varier 

 à volonté, et qu'on peut rendre contiitu à l'aide de deux tubes en porcelaine 

 qui descendent à sa partie inférieure et qui permettent de faire arriver simul- 

 tanément la matière à réduire et l'agent réducteur, j'ai obtenu, avec le fer 

 qu on connaît déjà, un grand nombre d'autres produits curieux que je me 

 propose de mettre bientôt sous les yeux de l'Académie, et les beaux échan- 

 tillons de nickel et de cobalt cristallisés qui accompagnent cette Note. 



» Ces deux métaux ne présentent d'ailieurs d'autre particularité que 

 d'être fort peu oxydables; le nickel surtout peut rester impunément dans 

 l'acide sulhirique étendu et dans l'acide muriatique dilué ou concentré sans 

 dégager d'iuie manière sensible des bulles d'hydrogène. » 



